578 



denen Silicaten in verschiedenein Zustande der Verdichtung und 

 wird bei vielen derselben durch Glühen in einen Zustand gerin- 

 gerer Verdichtung übergeführt. 



Die geschilderten Thatsachen und die aus ihnen von Dr. 

 Mohr gezogenen Schlüsse regten mich an, mit anderem mir zu 

 Gebote stehendem Materiale die Thatsachen zu vermehren und 

 die Schlüsse zu prüfen. 



Ich untersuchte zunächst Leuzitkrystalle, welche von dem 

 Vesuv in ausgebildeter Krystallform ausgeworfen worden waren 

 (wahrscheinlich bei der Eruption von 1845). Das kleinkörnige 

 Pulver dieser Leuzitkrystalle erlitt bei dem Glühen einen Ge- 

 wichtsverlust von 0,18 Procent. — Das specifische Gewicht betrug: 



Vor dem Glühen Nach dem Glühen 



2,484 2,486. 

 Zunahme des specif. Gew. = 0,002. 



Die kleine Zunahme des specifischen Gewichtes ist so unbe- 

 deutend, dass sie in den Bereich der Beobachtungsfehler fällt. 

 Das Resultat der Untersuchung ist daher, dass dieser Leuzit 

 durch Glühen sein specifisches Gewicht nicht ändert. 



Es wurden dann die grossen Leuzitkrystalle untersucht, 

 welche von der Lava der Rocca monfina umschlossen werden und 

 es wurde dabei Sorge getragen, nur dem Anscheine nach voll- 

 ständig unzersertzte Stücke anzuwenden. 



Das specifische Gewicht der Leuzitkrystalle von der Rocca 

 monfina betrug 



2,497. 



Durch Glühen erlitten dieselben einen Gewichtsverlust von 0,69 

 Procent. (Diese Leuzitkrystalle stammen aus einer vorhistori- 

 schen Lava, während die zuerst untersuchten Leuzite erst kürz- 

 lich die Einwirkung des Vulkans erfahren hatten, daher offenbar 

 der grössere Glühverlust bei den Leuzitkrystallen der Rocca 

 monfina.) 



In beiden Fällen war das Krystallpulver eine Viertelstunde 

 lang im Platintiegel vor der Glasbläserlampe erhitzt worden und 

 dadurch zu einer zusammengesinterten Masse geworden. 



Das specifische Gewicht der Leuzitkrystalle von der Rocca 

 monfina betrug nach dem Glühen 



2,510. 



